natgillin/translations-raw huggingface dataset:
If the samples submitted present an angle, γ, smaller than 30°, the tests are considered as applicable to all glass panes produced having an angle greater than γ – 5°. 
Dersom de innleverte prøvene har en vinkel, γ, som er mindre enn 30°, gjelder prøvingene for alle produserte glassruter med en vinkel større enn γ – 5°.
If the samples submitted present an angle, γ, greater than or equal to 30°, the tests are considered as applicable to all glass panes produced having an angle equal to or greater than 30°. 
Dersom de innleverte prøvene har en vinkel, γ, som er større enn eller lik 30°, gjelder prøvingene for alle produserte glassruter med en vinkel større enn eller lik 30°.
If the height of segment, h , of the samples submitted is greater than 100 mm, the tests are considered as applicable to all glass panes produced having a height of segment smaller than h + 30 mm. 
Dersom segmenthøyden, h, for de innleverte prøvene er større enn 100 mm, gjelder prøvingene for alle produserte glassruter med en segmenthøyde som er mindre h + 30 mm.
If the height of segment of the samples submitted is less than or equal to 100 mm, the tests are considered as applicable to all glass panes having a height of segment less than or equal to 100 mm. 
Dersom segmenthøyden for de innleverte prøvene er mindre enn eller lik 100 mm, gjelder prøvingene for alle produserte glassruter med en segmenthøyde som er mindre enn eller lik 100 mm.
Number of samples per set 
Antall prøver per sett
The number of samples in each group shall be as follows, according to the shape category defined in point 1.1.3 above: 
Antall prøver i hver gruppe skal være som følger, i henhold til formkategorien definert i nr. 1.1.3 ovenfor:
Kind of glass pane 
Type glassrute
Flat (two sets) 
Flate (to sett)
Flat and curved (three sets) 
Flate og krumme (tre sett)
For flat glass panes and curved glass panes the points of impact represented respectively in Annex III N, Figures 3 (a) and 3 (b) on the one hand, and in Annex III N, Figure 3 (c) on the other hand, are as follows: 
For flate glassruter og krumme glassruter er slagpunktene, vist henholdsvis i vedlegg III N figur 3a og 3b og i vedlegg III N figur 3c, som følger:
point 1: 3 cm from the edges of the glass pane in the part where the radius of curvature of the edge is smallest; 
punkt 1: 3 cm fra kanten til glassruten i den delen der krumningsradien til kanten er minst,
point 2: 3 cm from the edge of one of the medians, the side (if any) of the glass pane bearing tong marks being selected; 
punkt 2: 3 cm fra kanten på en av medianene; dersom en av sidene til glassruten har et tangmerke, skal denne velges,
point 3: in the geometric centre of the glass; 
punkt 3: i glassrutens geometriske midtpunkt,
point 4: for curved glass panes only; this point is selected on the largest median in that part of the pane where the radius of curvature is smallest. 
punkt 4: bare for krumme glassruter: på den største medianen i den delen av ruten der krumningsradien er minst.
Only one test is carried out at each prescribed point of impact. 
Det utføres bare én prøving ved hvert spesifiserte slagpunkt.
A test is deemed to have given a satisfactory result if fragmentation satisfies the following conditions: 
Prøvingen har gitt tilfredsstillende resultater dersom fragmenteringen oppfyller følgende vilkår:
the number of fragments in any 5 × 5 cm 2 square is not less than 40 or more than 400, or, in the case of glazing not more than 3,5 mm thick, 450. 
antall fragmenter i et hvilket som helst kvadrat på 5 × 5 cm 2 er ikke under 40 eller over 400, eller dersom glasset ikke er tykkere enn 3,5 mm, ikke mer enn 450,
For the purpose of the above rule, a fragment extending across a side of a square counts as half a fragment. 
når det gjelder regelen ovenfor, teller et fragment som strekker seg utover en kvadratside, som et halvt fragment,
Fragmentation is not checked in a strip 2 cm wide round the edge of the samples, this strip representing the frame of the glass; nor within a radius of 7,5 cm from the point of impact. 
fragmentering kontrolleres ikke i en 2 cm bred stripe rundt kanten av prøvene, der denne stripen representerer rammen på glasset, og heller ikke i en radius på 7,5 cm fra slagpunktet,
Fragments of an area exceeding 3 cm 2 are not allowed except in the parts defined in point 2.6.1.3. 
det tillates ikke fragmenter som har en flate på over 3 cm 2 , med unntak for de delene som er definert i nr. 2.6.1.3,
A few fragments of elongated shape are allowed, provided that: 
noen få fragmenter med avlang form kan tillates, forutsatt at:
their ends are not knife-edged, 
kantene ikke er knivskarpe,
if they extend to the edge of the glass pane they do not form an angle of more than 45° with it, 
dersom de strekker seg helt til kanten av glasset, de ikke danner en vinkel med kanten som er større enn 45°,
and if, except in the case provided for in point 2.6.2.2 below, their length does not exceed 7,5 cm. 
og dersom, bortsett fra det forholdet som er beskrevet i nr. 2.6.2.2 nedenfor, lengden ikke overstiger 7,5 cm.
A set of samples submitted for component type-approval is considered satisfactory from the point of view of fragmentation if at least one of the following conditions is fulfilled: 
Et sett med prøver som er innlevert for typegodkjenning av deler, anses som tilfredsstillende med hensyn til fragmentering dersom minst ett av følgende vilkår er oppfylt:
when all tests carried out using the points of impact prescribed in point 2.5.1 have given a satisfactory result; 
når alle prøvinger utført med slagpunkt som definert i nr. 2.5.1, har gitt et tilfredsstillende resultat,
when one test among all those carried out using the points of impact prescribed in point 2.5.1. has given an unsatisfactory result, taking account of deviations which do not exceed the following limits: 
når én prøving blant dem som er utført med slagpunkt som definert i nr. 2.5.1, har gitt et utilfredsstillende resultat, idet det tas hensyn til avvik som ikke går utover følgende begrensninger:
not more than five fragments between 6 and 7,5 cm long, 
ikke mer enn fem fragmenter som er mellom 6 og 7,5 cm lange,
and is repeated on a new sample which either conforms to the requirements of point 2.6.1 or presents deviations within the above specified limits. 
og prøvingen deretter er gjentatt på en ny prøve, som enten samsvarer med kravene i nr. 2.6.1 eller har avvik som ligger innenfor begrensningene angitt ovenfor.
When two tests among all the tests carried out using the points of impact prescribed in point 2.5.1 have given an unsatisfactory result, taking account of deviations not exceeding the limits specified in point 2.6.2.2, and a further series of tests carried out on a new set of samples conforms to the prescriptions of point 2.6.1. or not more than two samples of the new set present deviations within the above specified limits of point 2.6.2.2. 
Når to prøvinger blant alle prøvingene utført med de slagpunktene som er foreskrevet i nr. 2.5.1, har gitt et utilfredsstillende resultat, idet det tas hensyn til avvik som ikke går utover begrensningene angitt i nr. 2.6.2.2, og en ytterligere serie med prøvinger utført på et nytt sett med prøver er i samsvar med kravene i nr. 2.6.1, eller ikke mer enn to prøver fra det nye settet har avvik innenfor begrensningene angitt i nr. 2.6.2.2.
If the abovementioned deviations are found, they must be noted in the test report and photographs of the relevant parts of the glass pane attached to the report. 
Dersom de ovennevnte avvikene påvises, skal de noteres i prøvingsrapporten, og fotografier av de aktuelle delene av glassruten skal legges ved rapporten.
MECHANICAL STRENGTH TEST 
PRØVING AV MEKANISK MOTSTANDSEVNE
Colouring 
Farging
Polished glass 
Speilglass
colourless 
fargeløst
tinted 
tonet
The other secondary characteristic (namely, incorporation or absence of conductors) is not involved. 
De andre sekundæregenskapene (med eller uten innebygde ledere) er ikke aktuelle.
Number of test pieces 
Antall prøvelegemer
Six test pieces are subjected to testing for each thickness category defined in point 1.1.4 above. 
Seks prøvelegemer for hver tykkelseskategori definert i nr. 1.1.4 ovenfor, skal prøves.
The test method used is that described in point 2.1 of Annex III C. 
Den prøvingsmetoden som benyttes, er den som er beskrevet i nr. 2.1 i vedlegg III C.
The height of drop (from the underface of the ball to the upper surface of the test piece) is indicated in the following table, according to thickness of the glass pane: 
Fallhøyden (fra undersiden av kulen til oversiden av prøvelegemet) er angitt i tabellen nedenfor ut fra tykkelsen på glassruten:
Nominal thickness of glass pane (e) 
Nominell tykkelse på glassruten (e)
Height of drop 
Fallhøyde
2,5 m + 5 / – 0 mm 
2,5 m + 5 / – 0 mm
4,5 mm < e 
4,5 mm < e
The test is deemed to have given a satisfactory result if the test piece does not break. 
Prøvingen har gitt tilfredsstillende resultater dersom prøvelegemet ikke knuses.
A set of test pieces submitted for component type-approval is considered satisfactory from the point of view of mechanical strength if at least one of the following conditions is fulfilled: 
Et sett med prøvelegemer som er innlevert for typegodkjenning av deler, anses som tilfredsstillende med hensyn til mekanisk motstandsevne dersom minst ett av følgende vilkår er oppfylt:
when not more than one test has given an unsatisfactory result, 
ikke mer enn én prøving har gitt utilfredsstillende resultat,
when two tests having given unsatisfactory results, a further series of tests carried out on a new set of six test pieces gives satisfactory results. 
når to prøvinger har gitt utilfredsstillende resultater, har en ny serie med prøvinger utført på et nytt sett med seks prøvelegemer, gitt tilfredsstillende resultater.
Light transmittance 
Lystransmisjon
The requirements concerning regular light transmittance set out in point 9.1 of Annex III C apply to uniformly toughened glass panes or parts of glass panes located at places which are essential to the driver’s vision. 
Kravene til regulær lystransmisjonsfaktor fastsatt i vedlegg III C nr. 9.1, gjelder for ensartet herdede glassruter eller glassrutedeler som er plassert på steder som er vesentlige for førerens sikt.
ANNEX III F 
VEDLEGG III F
Ordinary laminated-glass windscreens 
Frontruter av vanlig laminert glass
Ordinary laminated-glass windscreens are deemed to belong to different types if they differ in at least one of the following principal or secondary characteristics. 
Frontruter av vanlig laminert glass anses å tilhøre forskjellige typer dersom de er ulike når det gjelder minst én av følgende primær- eller sekundæregenskaper.
Ordinary laminated-glass windscreens are deemed to belong to one group for the purposes of tests of mechanical properties and of resistance to the environment; 
Frontruter av vanlig laminert glass anses å tilhøre én gruppe med hensyn til prøvingene av mekanisk motstandsevne og miljømessige egenskaper,
the number of layers of glass; 
antall lag med glass,
the nominal thickness ‘e’ of the windscreen, a manufacturing tolerance of 0,2 n mm ( n being the number of layers of glass in the windscreen) above or below the nominal value being allowed; 
den nominelle tykkelsen «e» til en frontrute, med en tillatt produksjonstoleranse på 0,2 n mm (der n er antall lag med glass i frontruten) over eller under nominell verdi,
the nominal thickness of the interlayer or interlayers; 
den nominelle tykkelsen på mellomlaget eller mellomlagene,
the nature and type of the interlayer or interlayers (e.g. PVB or other plastic-material interlayer or interlayers). 
mellomlagets eller mellomlagenes type eller art (f.eks. PVB eller andre mellomlag av plastmateriale).
the nature of the material (polished (plate) glass, float glass, sheet glass), 
materialets art (speilglass, floatglass, maskinglass),
the colouring (total or partial) of the interlayer or interlayers (colourless or tinted), 
farging (helt eller delvis) av mellomlaget eller mellomlagene (fargeløst eller tonet),
the colouring of the glass (colourless or tinted), 
farging av glasset (fargeløst eller tonet),
In the case of ordinary laminated-glass windscreens, tests other than headform tests (point 3.2) and tests of optical qualities are conducted on flat test pieces which are either cut from actual windscreens or are specially made for the purpose. 
Når det gjelder frontruter av vanlig laminert glass, utføres alle prøvinger unntatt slagprøving med hodevekt (nr. 3.2) og prøving av optiske egenskaper på flate prøvelegemer som enten er skåret ut fra frontruter, eller som er laget spesielt for dette formålet.
In either case the test pieces must in all respects be rigorously representative of the production windscreens for which component type-approval is sought. 
I begge tilfellene skal prøvelegemene samsvare helt med de serieproduserte frontrutene det søkes om typegodkjenning av deler for.
Before each test, the test pieces must be stored for not less than four hours at a temperature of 23 ± 2 °C. 
Før hver prøving skal prøvelegemene lagres i minst fire timer ved en temperatur på 23 ± 2 °C.
The tests must take place as soon as possible after the test pieces have been taken out of the receptacle in which they were stored. 
Prøvingene skal finne sted så snart som mulig etter at prøvelegemene er tatt ut av kammeret de har vært lagret i.
Headform test on a complete windscreen 
Slagprøving med hodevekt på en hel frontrute
Four samples from the smallest-developed-area series and four samples from the largest-developed-area series, selected in accordance with the provisions of Annex III M, are tested. 
Prøving skal utføres på fire prøver fra serien med minste tilgjengelige areal, og fire prøver fra serien med største tilgjengelige areal, utvalgt i samsvar med bestemmelsene i vedlegg III M.
The method used is that described in point 3.3.2 of Annex III C. 
Den metoden som benyttes, er den som er beskrevet i nr. 3.3.2 i vedlegg III C.
The drop height is 1,5 m + 0/– 5 mm. 
Fallhøyden skal være 1,5 m + 0/– 5 mm.
This test is deemed to have given a satisfactory result if the following conditions are fulfilled: 
Prøvingen har gitt tilfredsstillende resultater dersom følgende vilkår er oppfylt:
the sample breaks displaying numerous circular cracks centred approximately on the point of impact, the cracks nearest to the point of impact being not more than 80 mm from it; 
prøven blir knust slik at det kommer fram flere sirkulære brudd sentrert omtrent ved slagpunktet, og bruddene nærmest slagpunktet skal ikke være mer enn 80 mm fra punktet,
the layers of glass must remain adhering to the plastic-material interlayer. 
glasslagene skal fortsatt henge sammen med mellomlaget av plastmateriale.
One or more partial separations from the interlayer with a distance of less than 4 mm in breadth, on either side of the crack, are permitted outside a circle of 60 mm in diameter centred on the point of impact. 
Utenfor en sirkel på 60 mm i diameter rundt slagpunktet tillates det én eller flere delvise atskillelser fra mellomlaget i en bredde på under 4 mm.
On the impact side: 
På slagsiden:
the interlayer must not be laid bare over an area of more than 20 cm 2 , 
mellomlaget skal ikke blottlegges over et område som er større enn 20 cm 2 ,
a tear in the interlayer up to a length of 35 mm is allowed. 
det tillates en rift i mellomlaget som ikke er lengre enn 35 mm.
A set of samples submitted for approval is considered satisfactory from the point of view of the headform test if one of the following two conditions is met: 
Et sett med prøver som er framstilt for godkjenning, anses som tilfredsstillende med hensyn til slagprøving med hodevekt dersom ett av følgende vilkår er oppfylt:
all the tests give satisfactory results, or 
alle prøvinger gir tilfredsstillende resultater, eller
Headform test on flat test pieces 
Slagprøving med hodevekt på flate prøvelegemer
Six flat test pieces measuring (1100 mm × 500 mm) + 5/– 2 mm are subjected to testing. 
Seks flate prøvelegemer på (1100 mm × 500 mm) + 5/– 2 mm prøves.
the test piece yields and breaks, displaying numerous circular cracks centred approximately on the point of impact; 
prøvelegemet gir etter og knuses slik at det kommer fram flere sirkulære brudd omtrent rundt slagpunktet,
tears in the interlayer are allowed provided that the manikin’s head does not pass through the test piece; 
det tillates rifter i mellomlaget forutsatt at hodet på vekten ikke går gjennom prøvelegemet,
no large fragments of glass become detached from the interlayer; 
ingen store glassfragmenter løsner fra mellomlaget,
a set of test pieces submitted for approval is considered satisfactory from the point of view of the headform test if one of the following two conditions is met: 
et sett med prøvelegemer som er framstilt for godkjenning, anses som tilfredsstillende med hensyn til slagprøving med hodevekt dersom ett av følgende vilkår er oppfylt:
Six square test pieces of 300 mm + 10/– 0 mm side are subjected to testing. 
Seks kvadratiske prøvelegemer med sider på 300 mm + 10/– 0 mm prøves.
The height of drop (from the underface of the ball to the upper face of the test piece) is 4 m + 25/– 0 mm. 
Fallhøyden (fra undersiden av kulen til oversiden av prøvelegemet) skal være 4 m + 25/–­ mm.
The test is deemed to have given a satisfactory result if the ball does not pass through the glazing within five seconds from the moment of impact. 
Prøvingen har gitt tilfredsstillende resultater dersom kulen ikke går gjennom glasset innen fem sekunder etter slagøyeblikket.
A set of test pieces submitted for component type-approval is considered satisfactory from the point of view of the 2260-g-ball test if one of the following two conditions is met: 
Et sett med prøvelegemer som er framstilt for typegodkjenning av deler, anses som tilfredsstillende med hensyn til prøvingen med kule på 2260 g, dersom ett av følgende vilkår er oppfylt:
one test having given an unsatisfactory result, a further series of tests must be carried out on a new set of test pieces and give satisfactory results. 
etter at en prøving har gitt utilfredsstillende resultat, skal en ny serie med prøvinger utføres på et nytt sett med prøvelegemer og gi tilfredsstillende resultater.
20 square test pieces of 300 mm + 10/– 0 mm side are subjected to testing. 
20 kvadratiske prøvelegemer med sider på 300 mm + 10/– 0 mm prøves.
10 specimens are tested at a temperature of +40 ± 2 °C and 10 at a temperature of –20 ± 2 °C. 
Ti prøvelegemer skal prøves ved en temperatur på +40 ± 2 °C, og ti ved en temperatur på –20 ± 2 °C.
The height of drop for the various thickness categories and the mass of the detached fragments are given in the table below: 
Fallhøyden for de ulike tykkelseskategoriene og vekten på løsnede fragmenter er angitt i tabellen nedenfor:
Thickness of test piece 
Tykkelse på prøvelegemet
+40 °C 
+40 ℃
–20 °C 
–20 °C
Height of fall 
Fallhøyde
Maximum permitted mass of the fragments 
Høyeste fragmentvekt
m ( 1) 
m( 1 )
e ≤ 4,5 
e ≤ 4,5
4,5 < e ≤ 5,5 
4,5 < e ≤ 5,5
e > 6,5 
e > 6,5
the test is considered to have given a satisfactory result if the following conditions are met: 
Prøvingen har gitt tilfredsstillende resultater dersom følgende vilkår er oppfylt:
the ball does not pass through the test piece, 
kulen går ikke gjennom prøvelegemet,
the test piece does not break into several pieces, 
prøvelegemet knuses ikke i mange biter,
if the interlayer is not torn, the weight of fragments detached from the side of the glass opposite to the point of impact must not exceed the appropriate values specified in point 4.3.3.2. 
dersom mellomlaget ikke har rifter, skal vekten av fragmenter som har løsnet fra motsatt glasside av der kulen traff, ikke overstige verdiene angitt i nr. 4.3.3.2.
A set of test pieces submitted for component type-approval is considered satisfactory from the point of view of the 227-g-ball test if one of the following conditions is met: 
Et sett med prøvelegemer som er framstilt for typegodkjenning av deler, anses som tilfredsstillende med hensyn til prøvingen med kule på 227 g, dersom ett av følgende vilkår er oppfylt:
not less than eight tests at each test temperature give a satisfactory result, or 
minst åtte prøvinger ved hver prøvingstemperatur gir tilfredsstillende resultat, eller
more than two tests at each test temperature having given an unsatisfactory result, a further series of tests must be carried out on a new set of test pieces and give satisfactory results. 
etter at mer enn to prøvinger ved hver prøvingstemperatur har gitt utilfredsstillende resultat, skal en ny serie med prøvinger utføres på et nytt sett med prøvelegemer og gi tilfredsstillende resultater.
TEST OF RESISTANCE TO THE ENVIRONMENT 
PRØVING AV MILJØMESSIGE EGENSKAPER
Test of resistance to abrasion 
Slitasjeprøving
Indices of difficulty and test method 
Problemindekser og prøvingsmetode
The requirements of point 4 of Annex III C apply, the test being continued for 1000 cycles. 
Kravene i nr. 4 i vedlegg III C gjelder, og prøvingen gjentas i 1 000 omganger.
The safety-glass pane is considered satisfactory with respect to abrasion resistance if the light scatter as a result of abrasion of the test piece does not exceed 2 %. 
Sikkerhetsglassruten anses som tilfredsstillende med hensyn til motstandsevne mot slitasje dersom lysspredningen som slitasjen på prøvelegemet har ført til, ikke overstiger 2 %.
Test of resistance to high temperature 
Prøving av bestandighet mot høye temperaturer
The requirements of point 5 of Annex III C apply. 
Kravene i nr. 5 i vedlegg III C får anvendelse.
This test is performed only if the laboratory deems it useful in the light of the information in its possession concerning the interlayer. 
Denne prøvingen utføres bare dersom laboratoriet anser den nødvendig ut fra de opplysningene det har om mellomlaget.
A tolerance of + 25/– 0 mm is allowed in height of fall. 
Det tillates en toleranse på + 25/– 0 mm når det gjelder fallhøyde.
ANNEX III G 
VEDLEGG III G
Laminated-glass panes other than windscreens ( ) 
Ruter av laminert glass som ikke er frontruter( )
This type of laminated glass pane can also be used for windscreens for tractors. 
Denne typen laminert glass kan også brukes i frontruter til traktorer.
Laminated-glass panes other than windscreens are deemed to belong to different types if they differ in at least one of the following principal or secondary characteristics. 
Ruter av laminert glass som ikke er frontruter, anses å tilhøre forskjellige typer dersom de er ulike når det gjelder minst én av følgende primær- eller sekundæregenskaper.
the thickness category of the pane in which the nominal thickness ‘e’ lies, a manufacturing tolerance of ±0,2 n mm, ( n being the number of layers of glass in the pane) being allowed: 
tykkelseskategori for nominell tykkelse «e» med en tillatt produksjonstoleranse på ±0,2 n mm (der n er antall lag med glass i ruten):
e ≤ 6,5 mm, 
e ≤ 6,5 mm,
the nature and type of the interlayer or interlayers, e.g. PVB or other plastic-material interlayer or interlayers; 
mellomlagets eller mellomlagenes type eller art, f.eks. PVB eller andre mellomlag av plastmateriale,
any special treatment which one of the layers of glass may have undergone. 
eventuell spesialbehandling som kan ha vært utført på ett av glasslagene.
the colouring of the glass (colourless or tinted). 
farging av glasset (fargeløst eller tonet).
In the case of laminated-glass panes other than windscreens, the tests are conducted on flat test pieces which are either cut from actual glass panes or are specially made. 
Når det gjelder ruter av laminert glass som ikke er frontruter, utføres prøvingene på flate prøvelegemer som enten er skåret ut fra glassruter, eller som er laget spesielt for dette formålet.
In either case the test pieces must in all respects be rigorously representative of the glass panes for the production of which component type-approval is sought. 
I begge tilfellene skal prøvelegemene samsvare helt med de produserte glassrutene det søkes om typegodkjenning av deler for.
Before each test, the test pieces of laminated glass must be stored for not less than 4 hours at a temperature of 23 ± 2 °C. 
Før hver prøving skal prøvelegemene av laminert glass lagres i minst fire timer ved en temperatur på 23 ± 2 °C.